( 3i8 ) 



» Comme corps opaques, nous indiquerons, suivant l'ordre d'opacité 

 décroissante : 



» Le plomb, le cuivre, l'aluminium, l'ivoire, le charbon de cornues. 



» Cette Note ne peut être que le point de départ d'une série de re- 

 cherches que nous espérons poursuivre, pour étudier le champ du tube de 

 Crookes avec le radiomètre de Crookes ( ' ). » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le siliciure de cuivre. Note de M. Vigocroux, 

 présentée par M. Henri Moissan. 



(i Berzélius (-) savait que le cuivre, fortement chauffé au chalumeau 

 avec le silicium et dépouillé ensuite du métal par un acide, abandonne un 

 squelette de silice. Deville et Carou (^), dans leurs travaux sur le silicium 

 cristallisé, mentionnent des alliages, constitués par ces deux éléments, 

 qu'ils appellent aciers de cuivre, dont les teneurs en silicium peuvent aller 

 jusqu'à 12 pour loo (*). 



)) En chaulf'ant le silicium soit avec ce métal, soit encore avec son oxyde 

 au four à réverbère dans des tubes en jjorcelaine traversés par un courant 

 d'hydrogène, ou bien à la forge Deville, dans des creusets de porcelaine 

 isolés des gaz du foyer, il m'a été facile d'obtenir des alliages de même 

 nature. 



)) Les nombreux essais, effectués au four électrique, offrent quelque intérêt. On y 

 faisait réagir des mélanges de silicium et de cuivre bien purs; après quelques mi- 

 nutes, la combinaison était effectuée et l'on avait des masses métalliques liquides, 

 très homogènes. Contrairement à ce qui avait lieu pour d'autres métaux, les corps 

 formés conservaient leur homogénéité tout le temps qu'ils se maintenaient fluides; ils 

 ne subissaient ni liquation ni rochage. En variant les proportions des deux éléments 

 réagissants, on a préparé une série d'alliages dont la teneur en silicium augmentait 

 d'environ 5 pour loo de l'un d'entre eux au suivant. 



» L'alliage à 5 pour loo et au-dessous possède un éclat métallique très net; une 

 section fraîche est blanchâtre, mais elle se ternit rapidement à l'air et prend la 

 nuance jaune du laiton ; il paraît très ductile et se laisse très facilement aplatir sous 

 le marteau. Celui à lo pour roc est gris-clair lorsque sa cassure est récente ; il s'altère 



(') Nous tenons à exprimer, dès maintenant, à MM. Brunel et Duhem notre recon- 

 naissance pour leurs conseils précieux. 



(-) Berzélius, Annales de Chimie, i« série, t. XXVII, année 1824. 



(') Sainte-Claire Deville et Cahon, Comptes rendus, t. XLV, année i863. 



(*) On trouve actuellement dans le commerce de ces aciers de cuivre impurs qui 

 sont des résidus de fabrication de l'aluminium par les nouveaux procédés. 



